Държавен вестник, бр. 12, 2022 г., стр. 114

СТР.  114	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  12
MSC 101/24/Доб.3 
Приложение 7, стр.456 
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx 
 
 
M -25mm 
M +16-25mm 
M +16-25mm 
M +25mm 
Метод 2 
 Остъргване на частиците над 25 mm и замяна с частици от 
16 mm до 25 mm 
Този метод е описан на фигура 1.5.5.2.2.2 и таблица 1.5.5.2.2.2.2. Процесът на 
преобразуване започва, когато въглищата първоначално се пресяват за 
частици с размер, по-голям от 25 mm и по-малък от 25 mm. Въглищните 
частици с размер от 16 mm до 25 mm се извличат от отделните субпроби и се 
връщат обратно в - 25 mm пресятите въглища, в количество равно на масата 
на въглищата с размер + 25 mm, отстранени от първоначалната проба, за да 
се осигури окончателно преобразувана проба с достатъчна маса за TML 
изпитване. 
Проба от въглища 
MОбщо 
= 
 MОбщо 
Фигура 1.5.5.2.2.2 – Преглед на преобразуването на пробата (метод 2) 
 
 
M -25mm 
M +25mm 
MSC 101/24/Доб.3 
Приложение 7, стр.457 
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx 
Таблица 1.5.5.2.2.2.2 Преобразуване на пробата (Метод 2) 
Стъпка 
Пример 
1 Вземете проба от приблизително 25 kg, 
което е достатъчно, за да се направят 
приблизително 
осем 
изпитвания 
Проктър/Фагерберг. 
Приема се, че всяка торбичка с 
подпроба съдържа 8 kg до 10 
kg. 
2 Пресейте пробата през сито 25 mm, 
допускайки 
 
минимално 
остатък 
от 
поленали фини частици по + 25 mm 
фракцията. Претеглят се + 25 mm 
въглища. 
За въглища, съдържащи 20 % 
+ 
25 
mm 
материал, 
се 
отстраняват приблизително 5 
kg от първоначалната проба. 
3 
Пресейте достатъчно въглища от 16 mm 
до 25 mm чрез пресяване на един или 
повече допълнителни чувала за подпроби 
от въглища на 16 mm и 25 mm. 
В горния пример са 
необходими 5 kg въглища от 
16 mm до 25 mm. 
4 Отделете количеството въглища от 16 mm 
до 25 mm, равно на масата от + 25 mm, 
отделена в стъпка 2, ± 0.05 kg, с помощта 
на ротационен разделител на проби или 
подобно 
устройство, 
рекомбинирайки 
секторните тави, както е необходимо, за 
да се получи необходимата маса. 
 
 
5 kg в горния случай. 
5 
Добавете масата въглища “от 16 mm до 
25 mm” от стъпка 4 към въглища “- 25 
mm” от стъпка 2. Смесете и се разделете 
на 
приблизително 
осем 
части 
за 
изпитване, като се използва ротационен 
разделител 
на 
проби 
или 
подобно 
устройство. 
 
6 Поставете всяка преобразувана порция за 
изпитване в усилени найлонови торбички, 
етикетирайте и запечатайте. Това са 
порциите за изпитване, използвани за 
изпитването Проктър/Фагерберг. 
Всеки 
чувал 
трябва 
да 
съдържа приблизително 2.5 kg 
до 3 kg обработени “- 25 mm” 
въглища . 
7 
Отстраняват се “+ 25 mm” и “- 16 mm” 
въглищата. 
 
1.5.5.2.3 Начална влажност 
Началната влажност се определя върху порцията за изпитване от таблица 
1.5.5.2.2.2.2, стъпка 5, като се използва методът, предвиден в ISO 589:2008. Тази 
стойност е модел за извършване стъпките за влажността, необходими за 
разработването на кривата на вплътняване Проктър/Фагерберг. 
1.5.5.2.4 Измерване на плътността на частиците 
В съответствие със стандарта за водни пикнометри AS 1289.3.5.1:2006, се измерва 
плътността на твърдите вещества в целия диапазон на размери (нераздробени) 
въглища. Плътността на твърдите вещества се използва за определяне на 
коефициента на порьозност за построяване на криви на уплътняване. Препоръчаната 
методология е описана по-долу: 
.1 
Набавете пълна проба с частици от приблизително 10 kg, претеглете и 
след това пресейте цялото съдържание през 2.36 mm. Ако няма сито с 
2.36 mm - отвори, може да се замени със сито с размер 2 mm. 
Запишете следното: 
.1 
общата маса на материала; 
.2 
масата на “+ 2.36 mm” материала; и 
.3 
масата на “ - 2.36 mm” материала. 
.2 
Изчислете процентното съдържание на “- 2.36 mm” въглищата в пробата.